DES PERTES d'ÉNERGIE DANS LES DIÉLECTRIQUES 521 
Paraffine. 
La plaque est d'une paraffine légèrement jaunâtre, se 
solidifiant à environ 62° G. Elle a 3,7 mm. d'épaisseur 
moyenne et porte des armatures de 25o.i83 mm 2 . 
Les résultats sont consignés au tableau IL 
Il n'y a donc pas de retard sensible. Nous avons donc 
pu utiliser cette plaque comme condensateur de correction 
des écarts de fonctionnement de la machine. 
Sa capacité, mesurée au repos, était telle que 76,5 volts 
donnaient 3 o ,6 ce. 
a max. 
P a raffiine-a lu m in ium. 
Nous avons ensuite étudié une lame de paraffine conte¬ 
nant 4 ?7 % d'aluminium pur en poudre. La paraffine était 
bien blanche et se solidifiait vers 62°. 
L'épaisseur de la plaque était de 3,8 mm. en moyenne. 
Les armatures avaient 176-247 mm 2 . 
Les résultats sont consignés au tableau IL 
On voit que le retard est insensible. 
Le condensateur donnait 58,4 a pour 97,5 volts. 
On remarquera que sous le même voltage, le condensa¬ 
teur étalon donnerait 38,6 a seulement avec des armatures 
légèrement plus grandes et la même épaisseur. O11 retrouve 
donc ici F accroissement du pouvoir inducteur constaté par 
MM. Boccara et Fandolfi 35 dans leurs mélanges de fer 
réduit et de paraffine. 
Paraffine. — Charbon d'arc. 
Nous avons incorporé à la paraffine 4?4 % en poids de 
charbon de lampe à arc, pulvérisé. Le condensateur, 
épais de 3,5 mm., avait i8o-253 mm 2 d'armature et donnait 
48,3 a pour 97,5 volts. 
On ne constate pas de retard appréciable. (Tableau II.) 
